8 



G. Boreliiis 



1) In den untersuchten Mischkristallreihen lassen sich Peltierwärme und Tlier- 

 mokraft (pro Grad Teniperaturdifferenz) in ihrer Abhängigkeit von der Atomkon- 

 zentratioii (oder Volumenkoiizentration) des einen Komponenten durch Kurven dar- 

 stellen, die aus nahezu geradlinigen Stücken zusammengesetzt sind. 



2) Die Schnittpunkte dieser Linien liegen an Stellen, wo die Atomprozente der 

 Komponenten zueinander in einfachen Proportionen stehen. 



In § 2 werden die Messungen an den Pd Au-, Pd Ag- und Pd Pt- Legier- 

 ungen zusammengestellt werden, wobei gezeigt wird, dass dieselben Gesetzmässig- 

 keiten auch für die TemperaturkoefRcienten der Peltierwärme und für die Thomson- 

 wärme gelten, wie für die Thermokraft selbst. 



Nach der Feststellung des eigentümlichen Verlaufes der Thermokraftkurven 

 der erwähnten Legierungen, war es dann zunächst von Interesse, diejenigen Legie- 

 rungsreihen Ag Au und Ou Au näher zu lietrachten, die Rudolfi (21) zu einem 

 anderen Resultate geführt hatten. Da die Beobachtungen Rübolfi's teils zu wenigen 

 Legierungen urafassten, teils nicht liinreichend genau waren, um eine entscheidende 

 Antwort auf die Frage nach der Kurven form zu geben, habe ich das System Ag 

 Au aufs neue untersucht und werde darüber in § 3 berichten. Auch eine Unter- 

 suchung des Systèmes Cu Au ist am hiesigen Institut unter Ausführung. 



In § 4 gebe ich dann einen Auszug aus älteren Untersuchungen, von denen 

 mehrere wertvolle Beiträge zu unsrer Frage liefern, und in § 5 werden die ge- 

 sammten Resultate diskutiert. 



§ 2. Die Legierungen von Palladium mit Silber, Gold und Platin. 



Im Jahre 1911 wurde von Geibel (24) im Laboratorium der Firma W. C. 

 LIera:;üs in Hanau u. a. Legierungen von Pd mit Ag, Au und Pt in Konzentra- 

 tionen von zehn zu zehn Gewichtsprozent hergestellt. An 0,2 mm. starken Drähten 

 mass er dann die elektrischen Widerstände und deren Temperaturkoefficienten 

 zwischen 0° und 1(30", sowie die thernioelektromotorischen Kräfte gegen Pt zwischen 

 0° und etwa 1000°. Dazu hat er noch die Zugfestigkeit an 1 mm. Drähten geprüft. 

 Dießelben Drähte sind dann von der Firma ausgeliehen worden an F. A. Schulze ■'^ 

 für Wärmeleitfähigkeitsmessungen und zuletzt an mich für Messungen an der Peltier- 

 wärme, über die schon eine vorläufige Mitteilung (31) erschienen ist und jetzt 

 etwas ausführlicher berichtet werden wird. 



Die Drähte, die mir zur Verfügung standen, waren teils dick, die meisten 

 vom Durchmesser 1 mm., teils dünn von 0,2 mm. Durchmesser. Die dickeren 

 Drähte werden in den folgenden Tabellen 1 bis 3 in der Gewichtsprozentkolumne 

 durch ein a gekennzeichnet. 



An diesen Drähten wurde die Peltierwärme gegen Kupfer nach einer früher 

 beschriebenen Methode ^ mit einem neuen verbesserten Apparate im Verhältnis zur 



' F. A. Schulze, Phys. Zeitschr. .7,3, p. 1028, 1911. 

 2 G. ßoEELius, Ann. d. Phys. 5.2, p. 398, 1917. 



